E. Sommerfei dt, Studien über den Isomorphismus. 



45 



sulfatlösungen versetze man mit einer geringen Menge Kupfer- 

 vitriol (etwa mit 1 Theil Cu S 4 5 H 2 auf 20 Theile (NHJ 2 S J 

 und füge der Lösung so viel Ammoniak zu, dass dieselbe 

 deutlich danach riecht. Ist die Concentration an Ammonium- 

 sulfat von der Sättigung nicht zu weit entfernt (der Ammoniak- 

 zusatz scheint infolge der Bildung complexer Molecüle die 

 Löslichkeit des Ammoniumsulfats stark zu erhöhen), so kann 

 man die Lösung an freier Luft der Verdunstung überlassen, 

 ohne befürchten zu müssen, dass eine zu grosse Quantität 

 Ammoniak entweicht. Nach wenigen Tagen scheiden sich 

 tiefblau gefärbte Mischkrystalle aus, deren genauere Unter- 

 suchung zeigt, dass sie krystallographisch dem Ammonium- 

 sulfat ausserordentlich nahe stehen. Macht man nun durch 

 Zusatz einiger Tropfen concentrirter Schwefelsäure die Lösung 

 schwach sauer und filtrirt den Niederschlag von Krystallmehl, 

 der sich dabei fast ausnahmslos infolge der durch den Säure- 

 zusatz bedingten Löslichkeitserniedrigung bildet, ab, so kry- 

 stallisirt nunmehr vollkommen farbloses Ammoniumsulfat aus. 

 Lässt man dabei die vorher in alkalischer Lösung entstandenen 

 Mischkrystalle in der angesäuerten Lösung liegen, so wachsen 

 dieselben weiter und werden von einer farblosen Zone reinen 

 Ammoniumsulfats in paralleler Orientirung umhüllt. Dieser 

 Umwachsungsvorgang beweist besonders deutlich , dass der 

 tiefblaue Kern kein Doppelsalz, sondern wirklich ein Misch- 

 krystall ist, der krystallographisch dem Ammoniumsulfat sehr 

 ähnlich ist. 



b) Physikalische Eigenschaften der Mischkrystalle. 

 Die zur näheren Untersuchung ihrer physikalischen Eigen- 

 schaften tauglichen Mischkrystalle wurden theils, wie angegeben, 

 durch Verdunsten der Lösungen an freier Luft, theils im 

 Exsiccator über Natronkalk erhalten, letzteres Verfahren er- 

 wies sich im Allgemeinen als das zweckmässigere. Dieselben 

 besitzen eine rein blaue Farbe, deren Intensität natürlich 

 stetig veränderlich und abhängig von dem Kupfergehalt der 

 Lösung ist. Es gelingt leicht, Mischkrystalle zu erhalten, 

 die bedeutend intensiver gefärbt sind, als das Doppelsalz 

 Cu (N H 4 ) 2 (S 4 ) 2 6 H 2 0. War die Lösung mit sehr wenig 

 Kupfersulfat versetzt, so zeigen die entstehenden weit 



